Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 263 



Die Bastmarkstrahlen bestehen der Hauptmasse nach nur aus wenigen 

 Zellen, oft gar nur aus einer einzigen Zellenreihe. Die Lange der Mark- 

 strahlenzellen betragt meist 42, die Breite etwa 15 /<. Diese Zellen fiihren 

 teils StarkekOrnchen, teils oxalsauren Kalk. Erstere iiberwiegen weitaus. 

 Die Amylumkornchen sind teils einfach, teils zusammengesetzt und be- 

 stehen dann aus 2 3 TeilkGrnern von rundlicher, meist schwach 

 ellipsoidischer Gestalt, deren langster Durchmesser 2,5 3,9 11 mifit. Der 

 oxalsaure Kalk tritt in den Zellen in Form von rundlichen, den Innen- 

 raum der Markstrahlenzellen fast ganzlich erfullenden Aggregaten auf. 



In der Asche sind die Kristallaggregate wohl leicht aufzufinden; aber 

 ihre Gestalt erscheint so regellos, da man es kaum mit morphologisch 

 umgeanderten Kristallaggregaten zu tun zu haben glaubt. Mit Weingeist 

 vorbehandelt und in Kanadabalsam eingelegt, erkennt man den kristalli- 

 sierten Charakter dieser Aggregate viel genauer. Auch lassen sieh diese 

 etwas klumpigen Massen dadurch als die Abkommlinge des oxalsauren 

 Kalkes der Markstrahlenzellen erkennen, daB sie durch Einwirkung von 

 Schwefelsaure sich in Kristallnadeln von Gips umsetzen. 



In den Bastbiindeln scheinen auCer den Bastzellen keinerlei andere 

 histologische Elemente aufzutreten. Parenchymatische Gewebselemente, 

 wie Bastparenchymzellen usw., scheinen ganzlich zu fehlen. 



Baste. 



Von vielen dikotylen Holzgewachsen laCt sich direkt oder nach 

 schwacher Rustling der Bastteil des Gefafibiindels in zusammenhangenden 

 breiten Streifen von den Stammen ablusen. Aber nur wenige liefern 

 rasch und ohne Miihe viel langen, breiten und festen Bast, wie ein 

 solcher zur Herstellung von Matten, zum Binden, zur Enveloppierung 

 gewisser Waren, zu Flechtarbeiten, Baststricken und ahnlichen Zwecken 

 erforderlich ist. 



Von europaischen Holzgewachsen hat sich die Linde zur Bast- 

 gewinnung als besonders geeignet erwiesen 1 ). Auch die Ulme 2 ) liefert 

 einen brauchbaren, aber in der Giite dem Lindenbast nicht gleich- 

 kommenden Bast. Von den europaischen Holzpflanzen wird auch die 

 Weide 3 ) als bastliefernd bezeichnet. Von tropischen Holzgewachsen hat 

 man viele auf Bast auszubeuten versucht, wie die oben mitgeteilten 



1) Uber die Verwendung des Lindenbastes in auCereuropaischen Landern s. 

 unten bei Lindenbast. 



2; Uber die Verwendung des Ulmenbastes in Japan (von Ulmus montana) s. 

 oben p. 75. 



3) S. oben p. 74. Versuche, den Weidenbast fur Textilzwecke zu verwerten, 

 batten keine sonderlichen Erfolge. Siehe Flo'gl in Mittlg. Techn. Versuchsamt, Wien 

 1918, p. 6. 



